394 



Jean ESCARD, — LE GRAPHITE 



ce qui permet de faire descendre un pourcentage 

 de cendres atteignant 40 "/,, jusqu'à 1,5 "/„ seule- 

 ment. Dans ce but, après une première attaque à 

 chaud par l'acide nitrique fumant, la matière 

 lavée et séchée est traitée pai' la potasse au creu- 

 set d'argent, à la température du rouge sombre, 

 pendant une demi-heure. Après refroidissement, 

 le contenu du creuset est repris par l'eau, puis 

 attaqué par l'acide chlorhydrique bouillant de 

 densité 1,12. Finalement, le graphite est lavé, 

 séché et calciné au rouge sombre. Ce traitement 

 assure l'élimination totale de la silice et évite 

 ainsi l'emploi de l'acide fluorhydrique. 



Industriellement, on peut utiliser le procédé 

 Laine qui repose sur le processus suivant : lavage 

 à l'acide chlorhydrique étendu, fusion de la 

 matière obtenue dans un creuset en acier doux, 

 à lOOO-en présence de carbonates, et lavages à 

 l'eau chaude, puis à l'acide chlorhydrique à 22» 

 Baume étendu de dix fois son volume d'eau; ces 

 derniers lavages sont suivis d'une décantation et 

 d'un séchage final. 



§1. 



-Produits réfractaires 



Etant infusible et bon conducteur de la cha- 

 leur, le graphite constitue un excellent produit 

 pour la fabrication des creusets de fusion ; ces 

 derniers ne donnent cependant satisfaction qu'en 

 atmosphère peu oxydante et, pour cette applica- 

 tion, le graphite doit renfermer le moins de 

 cendres possible ; la chaux donnerait en effet 

 naissance à des silicates fusibles, de même que 

 le fer. Ces creusets sont fabriqués par moulage 

 à l'aide d'une pâte composée de graphite, d'ar- 

 gile et de goudron ; le goudron facilite l'adhé- 

 rence mutuelle des particules de graphite et 

 d'argile et diminue ainsi la formation des fentes. 

 Actuellement, on fabrique aussi des creusets en 

 les taillant dans des blocs de cette matière obte- 

 nue artificiellement ; on les emploie surtout pour 

 les opérations électrothermiques ou aluminother- 

 miques, pour lesquelles ils donnent de très bons 

 rendements. La métalluigie utilise également 

 des briques de graphite pour le revêtement inté- 

 rieur de certains fours, dont la cuve est ainsi 

 protégée contre l'usure chimique. 



§ 2. — Peintures antirouille 



Mélangé en proportion convenable avec l'huile 

 de lin bouillie, le graphite forme une matière 

 très adhérente, durable, uniformeetimperméable 

 à l'air, à l'humidité et aux gaz. La peinture ainsi 

 préparée couvre plus que le minium ; aussi l'a-t- 

 on utilisée avec profit pour les grandes construc- 

 tions métalliques. Les mastics à base de graphite 

 sont également utilisés grâce à leur propriété de 



ne pas se fendiller par le durcissement. Comme 

 peinture à la fois ignifuge et antirouille, nous 

 citerons celle correspondant à la composition 

 suivante : 



Graphite pulvérisé 100 parties 



Carbonate de potasse 80 



Sulfate de baryte 80 



Colophane 10 



Ocre 10 



Phosphate d'ammoniaque 20 



Silicate de soude à 39° Baume 250 



Le carbonate de potasse doit être préalable- 

 ment additionné de 20 parties d'alcool. 



§ 3 . — Lubrifiants 



L'emploi du graphite comme lubrifiant est 

 bien connu des industriels ; mais cette appli- 

 cation exige qu'il ne contienne aucune matière 

 dure provenant du minerai, notamment de 

 l'argile et du mica. A ce point de vue, le gra- 

 phite artificiel donne de très bons résultats; on 

 1 utilise pour le graissage des boîtes à billes et 

 dans les organes délicats des machines à vapeur, 

 moteurs à explosion et automobiles ; l'usure par 

 le frottement est pour ainsi dire nulle et il n'y a 

 pas d'encrassage. On l'emploie aussi en mélange 

 avec l'huile dans une très faible proportion 

 (0,5 à 1 o/p) : le coefficient de frottement n'est 

 que la moitié environ de celui produit par l'em- 

 ploi de l'huile seule. Appliqué au graissage des 

 cylindres d'automobiles, il permet d'économiser 

 les deux tiers environ des frais de nettoyage et 

 de renouvellement du produit sur la méthode 

 courante à l'huile. 



Sous le nom de fibre-graphite^ on désigne une 

 matière artificielle obtenue à l'aide d'un mélange 

 de graphite et de sciure de bois finement pulvé- 

 risés et agglomérés sous forte pression. Cette 

 matière, qui a la consistance du bois dur après 

 cuisson et addition d'une petite quantité d'huile 

 de lin, est surtout utilisée pour la fabrication des 

 paliers de machines; elle supprime tout grais- 

 sage et ne s'échauiïe pas sensiblement; de plus, 

 son usure est très lente. Le cambouis, qui a cer- 

 lains usages analogues à ceux de la mine de 

 ])lomb, est un mélange de graphite, d'huiles et 

 de graisse ; on l'emploie à la fois comme lubri- 

 fiant et comme antirouille. 



§/(. — Electrodes 



Les charbons qu'on utilise pour la production 

 de la lumière électrique par arc sont obtenus à 

 l'aide d'un mélange de coke (ou de charbon de 

 cornue) et de goudron. On forme une pâle qu'on 

 tréfile, qu'on cuit à haute température et qu'on 

 aiguise à l'une des extrémités pour faciliter la 



